über die magnelischen Eigenschaften der Xickel-Koball-Legierungen. 477 



doch auch hier wieder, dass die zweifelhafte Versuchsreihe eine weit 



grössere Abweichung von der ganzen Magnetonzahl ergeben würde. 



als dass sie in den Rahmen der übrigen Versuche passen könnte. 



Entgegen den Messungen des Herrn Foex ergibt hier auch die 



Curie'sche Konstante des reinen Kobalts eine ganze Zahl von Mag- 



netonen. 



Wir können demnach als weitere Resultate anführen : 



Das reine Nickel enthält in den Zuständen zwischen 



770° und 1200° a. T. acht Magnetone, bei den noch höheren 



Temperaturen zunächst deren neun. 



Das reine Kobalt enthält in den Zuständen zwischen 



1460° und 1645° a. T. fünfzehn Magnetone. 



Die versch iedenen Um wandhuigspinikte. 



Wie man aus diesen Resultaten erkennt, ist die Magnetonzahl 

 eines Materials nicht konstant, sondern in den verschiedenen Tem- 

 peraturgebieten unter Umständen verschieden. Diese Tatsache legt 

 die Vermutung nahe, dass Veränderungen der Magnetonzahl auch in 

 dem Temperaturintervall unter dem Umwandlungspunkt auftreten kön- 

 nen, wodurch die Tatsache verständlich würde, dass die meisten unter- 

 suchten Substanzen erhebliche Abweichungen von der theoretischen 

 Kurve zeigen.^) Eine Veränderung der Magnetonzahl in nächster 

 Nähe des Umwandlungspunktes würde auch eine Verschiedenheit der 

 Umwandlungspunkte, die aus den Beobachtungen vor resp. nach dem 

 Verschwinden der spontanen Magnetisierung sich ergeben, zu erklären 

 gestatten. Es scheinen mir jedoch die vorliegenden Versuche, bei 

 deren Durchführung diese spezielleren Fragen nicht vorgesehen waren, 

 zu einer einwandfreien Beantwortung derselben nicht geeignet. 



Hier möge zum Schluss nur noch auf die Beobachtung hingewiesen 



sein, dass, wenn man auf den Kurven ö ■= f (T) die korrespondie- 

 3 



renden ö z. B. für T='t ® herausgreift, und diese Werte in Funktion 

 4 ^ 



des Prozentgehaltes aufträgt, dass dann immer noch, wie für 6q eine 



innerhalb der Versuchsgenauigkeit exakte Gerade auftritt. (Vergl. 



Fig. 8.) Dieser Parallelismus in dem Verhalten von Nickel und Kobalt 



ist ein neues Glied in der grossen Reihe von Ähnlichkeiten, die diese 



beiden Metalle untereinander aufweisen. 



*) Vergl. Weiss & Kamerlingli Onne«: 1. c. 



